Lidt om Kobolt- og Nikkelprøver etc. 13 



Thi smelter man t. Ex i en Digelovn, saa kan Temperaturen 

 ikke til tage hurtigt nok, da Ovnen er kold, naar Operationen 

 tager sin Begyndelse og, inden den rette Hede er opnaaet, 

 har almindeligvis Forslagning fundet Sted i større eller 

 mindre Grad. Ikke alene en hurtig Smeltning, men ogsaa 

 en ikke ubetydelig høi Hedegrad maa man søge at opnaa 

 og saa høi, at den smeltede Arsenmetalperle fuldstændig 

 kan befries fra indlemmede Slagdele. Sker ikke dette, bliver 

 Perlen saa skiør og Slaggen saa fast og haard, at nogen 

 mechanisk Fraskillelse imellem begge ikke er mulig. Forsø- 

 ger man derpaa, springer Perlen i mange Stykker uden at 

 Slaggen fraskilles. Desuden spiller vel ogsaa, naar en rigtig 

 Temperatur har været opnaaet, den under Afkjølingen ud- 

 viklede Arsendamp en "Rolle med Hensyn til at løsne Slag- 

 gen fra Arsenmetalperlen. Ovnsprøverne og Blæserørsprø- 

 verne stemmer godt overens; dog er den sandsynlige Feil af 

 en enkelt Prøve større ved de første Slags Prøver end ved 

 de sidste. 



Af det Foranførte ser man, at Kobolt-Nikkelblæserørs- 

 prøver, paa den Maade udførte, som jeg har angivet, give 

 et Resultat, der sandsynligvis er ligesaa nøiagtigt som, om 

 ikke nøiagtigere end Prøver pan den vaade Vei med edikke- 

 surt Natron og ikke staaer tilbage for Ovnsprøver. Da end- 

 videre Blæserørsprøverne er langt billigere at udføre end de 

 to andre nævnte Slags Prøver og fordrer kun ringe Tid— 

 nogle Timer er tilstrækkelige for to— saa synes førstnævnte 

 Prøver efter min Mening at være at foretrække for andre 

 bekj endte. 



2. Om Kobberprøver. 



Den Methode, som Plattner i sin '^Probirkunst mit dem 

 Løthrohre" 4de Oplag anfører for en qvantitativ Prøve paa 



